22155

日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸） 2010年 9 月

既調合軽量モルタル塗り通気工法外壁の構造性能

メタルラス
通気工法

剥落安全性
ラスモルタル（その１）全体概要
正会員
同
同

軽量モルタル
耐震性

1.はじめにラスモルタル外壁は，全国平均で木造戸建て住宅の20%弱を占めている．

○古賀一八*1
井上照郷*2
宮村雅史*3

正会員
同同

小野 泰*4
田原 賢*5
中尾方人*6

合品となっており，JASS15 改定の狙いとしていた，漏水対策や耐久性向上の内容が盛り込まれている．
上記の動きにより，これまで懸念されていたモルタルこれまで，ラスモルタル外壁の地震による落下などが指摘されている．地震被害調査では，落下原因の主なも外壁の耐久性および剥落安全性は飛躍的に向上することが期待される．のは長期間にわたる湿気の滞留が原因である木下地の腐これらの動きに対し，NPO 法人湿式仕上技術センター

朽・ラスやステープルの腐食，躯体の変形に追従できな(以下，NPO 法人という)ではモルタル塗り外壁の耐震性向

いステープルの足長不足である．適切に施工されている上を目的として 2008 年 4 月に「木造モルタル塗り外壁のラスモルタル外壁の多くは被害がほとんどないことも知耐震診断・補強技術の開発研究会」を発足し，その中でられている

1)

2)

．

標記主題の研究を進めてきた．

近年，モルタル外壁の高耐久性化，剥落安全性確保に関する大きな動きがあった．中でも特質すべきものが 2
点ある．

2.研究会の体制と進め方
研究会は，学識経験者，ラス網メーカー，NPO 法人に一つ目は，2007 年 6 月改定の日本建築学会建築工事標
準仕様書 JASS15 左官工事の大改定である．この改定は，所属する軽量モルタルメーカーなどで構成されており，下記の課題について研究を進めている．

ラスモルタル外壁に関しては地震による被害軽減，耐久(1)木造モルタル塗り外壁の剥落等に関する調査性向上をメインにおいている．地震による被害軽減に関(2)木造モルタル塗り外壁の劣化原因に関する調査

しては，変形追従性を確保するためにステープルの長さ(3)木造モルタル塗り外壁の耐震診断技術の調査・研究を 19mm 以上(写真-1)としたこと，雨水の浸入原因となる(4)木造モルタル塗り外壁の補強技術の開発

モルタル表面のひび割れ抵抗性を確保するためにガラス

最終成果物は，NPO 法人が上梓している「外壁モルタルメッシュなどでモルタル表面を補強することなどである． 仕上げの改修マニュアル－木造住宅編－」に耐震性の評
耐久性向上に対しては，ラス系下地鋼製金網の品質規価方法と補強方法を盛り込む予定であるが，本報ではこ準 JASS5M-101 に「ラスの素材による区分」を設け，直張れまで得られた結果の中から，2007 年度改定の JASS15

り工法ではラス網の裏面までモルタルが回るように異形に示されている各種通気工法の水平加力試験結果についラスとしたこと，防露対策に有効で，漏水による雨水のて報告する．

壁内滞留を防止し，ラス網の腐食を防止するように通気工法(図-2)を盛り込んだことなどである．

3.軽量モルタル塗り通気工法外壁の耐震性能確認実験の二つ目は，2009 年 10 月施行の瑕疵担保履行法である．
この法律では，モルタル外壁に関しては，外壁のひび目的実験では，耐震性能として最も不利と思われる，通気割れや外壁からの漏水が関連する．住宅瑕疵担保責任保単層仕様やラス下地板を用いた通気 2 層仕様(図-2)で下記険契約を行う場合は，住宅瑕疵担保責任法人が作成したの項目について確認することとした．

仕様書が適用される．モルタル外壁に関連する当該仕様(1)軽量モルタルの耐震性能

書には JASS15 の内容が盛り込まれ，通気工法，防水紙の(2)通気工法の構造特性

重ね合わせ縦横 90mm，アスファルトフェルト 430 同等以(3)開口部の影響上の防水紙，外壁開口部周囲の防水テープ使用，平ラス(4)メッシュによるひび割れ抑制効果による開口補強，ラスは平ラスを除くものの使用，既調合軽量セメントモルタル(以下，軽量モルタルという)は(1)の項目は，普通モルタルと比較して強度が小さい軽JASS15M-102(既調合軽量セメントモルタルの品質規準)適Seismic Performance of Premix Lightweight Mortar Finishing
External Walls. Part1 Summary―309―

KOGA Kazuya,INOUE Terusato,MIYAMURA Masashi,
ONO Yasushi,TAHARA Masaru,NAKAO Masato

量モルタルが，耐震性能にどのように影響を及ぼすかの確認である．
(2)の項目は，構造体に下地板が直接取り付けられている直張り工法と異なり，構造部材に通気胴縁を介して間接的に下地板が取り付けられていることから，構造的に不利と考えられ，その影響の確認である．
(3)の項目は，構造部材や下地板は面内方向の加力によ

1210F

り平行四辺形に変形し，ラスモルタル部分は面内方向に1019J

写真―11019M

各種ステープル剛なため回転変形であるので，開口の有無による影響および開口部周りのひび割れ発生状況の確認である．
(4)の項目は，開口部を含めたひび割れ抑制効果の確認である．
なお，ステープルの長さは，JASS15M-105 ラスモルタ
ル用ステープルの品質規準に示す最小値である足長 19mmの 1019J 線を使用した．地震被害の多かったラスモルタルに使用されていたステープルは写真-1 に示す足長 12mmで線径の細い F 線(1210F)である．F 線 12mm のステープ
ルはハンマータッカーを用いて手で下地板にハンマーを図―1

叩きつけることによりステープルを打ち付けることがで

ステープルの垂直方向の変位-荷重関係

き作業効率がよく，これまで多く使用されてきた．しかし，足長が下地板厚さと同じで短いため，地震の際に容易に抜け出し，脱落に至っていた．一方，足長 19mm の1019J 線は写真-2 に示す様に下地板を貫通しており，図-1
通気胴縁に示すように変形追従性も高いことが確認されている．
通気工法は，図-2 に示すように，ラスモルタル裏面に開口部通気層があり，壁上下の温度差や風により上部の小屋裏に外気が流れ，湿気は上方から排出され，結露水や浸入空気の流れした雨水は下部の水切り部から外部に排出される機構で，耐久性の高い工法であり，現在主流となっている．

図―2

4.本研究会成果の活用

通気工法の概念図

本研究会でこれまで明らかとなってきたことは，通気通気胴縁工法は耐久性の高い工法であり，JASS15 の仕様を適切に施工することにより，剥落安全性が確保でき，さらに面防水紙

内剛性の高いモルタル壁と構造躯体との力の伝達を適切柱に伝える仕組みを設ければ耐震壁としての期待が持てる構法であると考えられる．
参考文献

1)鈴木光

平成１６年新潟県中越地震における湿式外壁被害調査（その２ラスモルタルおよび土壁の被害調査）2005 年 9 月
日本建築学会学術講演梗概集Ａ−１2) 古賀一八

ラス下地板

ステープル

p241-242

平成 19 年新潟県中越沖地震における外壁関連の被害について(その 1 モルタル外壁関連)建築仕上技術

2007 年 10 月号

写真―2*1 日東コンクリート技術事務所*2 日本建築仕上材工業会*3 国土技術政策総合研究所*4 ものつくり大学*5 木構造建築研究所 田原*6 横浜国立大学*1*2*3*4*5*6―310―

単層下地通気工法

Nitto Concrete technological office
Japan Building Coating Material Association
National Institute for Land and Infrastructure Management
Institute of Technologists
Tahara Architects of Wooden Structure Laboratory
Yokohama National University